SÉANCb: DU l"' MARS 1909. 5U3 



à des résultats qui s'expliquent facilement cl accusent la présence dans les 

 gaz recueillis de rhydrogène, de l'oxyde de carbone, du méthane et de 

 l'azote. 



Résumé des expériences. — 1° Ahiminium. — A celle époque ce tnélal pl■o^enait 

 loujoiirs de la réduclion du fluoiure double d'aluminium el de sodium par le sodium. 



L'expérience faite sur 200" de niélal a donné 88''"' d'hydrogène elle gaz ne conlenall 

 pas d'oxyde de carbone. 



2° Magnésium. — Deux expériences furent f;iiles avec ce métal qui. sous l'action du 

 vide et d'une lempéralure qui ne dépassa pas le rouge cerise, distilla complèlemeiil 

 dans le col de la cornue, formant une agglomération de cristaux très nets et d'un hil 

 éclat. 



Les deux expériences correspondent à des échantillons de provenances diflérente-. 

 et !e volume des gaz recueillis est un peu plus impoi tant pour le second éeliantillon. 



Métal employé pour la première expérience, 20"; pour la seconde, |0-. 



Hydrogène 



Oxvde de carbone. 



3" Zinc. — loos de zinc du commerce ont distillé dans le col de la cornue en lai>- 

 sanl un résidu dans la panse. 



Les gaz dégagés ont la composition suivante : 



cm' 



)!'- 



Hydrogène 18, i5 



Oxyde de carbone i ,65 



Aciile carbonique o,-5o 



4" Élain. — Comme il était fort probable c|ue ce métal, à cause de sa basse temj 

 rature de fusion, ne pouvait contenir que fort peu de gaz, on employa ioog^-'. et le ga/. 

 obtenu avait la composition suivante : 



l'iii' 

 Hydrogène 3,25 



Méthane 2,80 



Oxyde de carbone 2 , oo 



Acide carbonique ' >94 



Azote i ,56 



Total 11,60 



5" Mousse de platine. — i5o5 de mousse de platine ont donné 17""' de gaz sui le>- 

 quels on a trouvé i5'^"'',5 de gaz absorbables par la potasse, et seulement t'"''.5 di' 

 gaz incomhiislibles. La presque totalité des gaz dégagés semble donc provenir d'un 

 lavage incomplet de la mousse. 



